158 XXI. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1906. Nr. 13. 



beim Kristallisieren ansteigt, erwies sich bei den ver- 

 schiedenen Versuchen nicht konstant, auch nicht zum 

 Schmelzpunkt in einer bestimmten Beziehung stehend, 

 und kann daher im allgemeinen nicht als physikalische 

 Konstante angesehen werden ; als unterste Temperatur- 

 grenze, bei der Kristallisation und Wärmeentwicke- 

 lung spurenweise auftraten, erwies sich etwa 490° bis 

 500°. 



Nach diesen Befunden wandten sich die Verff. wie- 

 der den Feldspaten zu und wegen der Erfahrungen 

 der ersten Versuche wählten sie künstlich bereitete, 

 chemisch reine Proben. Nach dem Vorgange anderer 

 Mineralogen bereiteten sich die Verff. aus reinen 

 Materialien Albit (Ab) und Anorthit (An) und die 

 folgenden Mischungen beider: Abj An s . Ab : An 2 , Abj 

 Anj, Ab 2 An 1? Ab 3 An!, Ab 4 Anj-, alle wurden in völlig 

 oder teilweise kristallinischer Form aus der Schmelze 

 erhalten, mit Ausnahme des Albits, und die Synthesen 

 durch Analysen kontrolliert. 



Die Untersuchung des Anorthits, der sich durch 

 seine geringe Viskosität sowie leichtes und schnelles 

 Kristallisieren auszeichnet , bei schnellem Abkühlen 

 ein klares Glas gab und der dem natürlichen Mineral 

 in jeder Hinsicht entsprach, zeigte im kristallinischen 

 Zustande eine vollkommen gleichförmige Erhitzungs- 

 kurve mit Ausnahme einer einzigen Unterbrechung, 

 welche den Schmelzpunkt (1532°) bezeichnete. Er- 

 hitzte man Glaspulver , so erhielt man eine starke 

 Wärmeentwickelung bei etwa 700°; hier trat also 

 Kristallisation ein. Der Feldspat Abj An 5 war dem 

 Anorthit in der geringen Viskosität, leichten Kristalli- 

 sierbarkeit und in der Unterbrechung der Erhitzungs- 

 kurve beim Schmelzpunkte ähnlich, doch waren diese 

 Kennzeichen weniger stark ausgeprägt; sein Schmelz- 

 punkt lag bei 1500°. Nach der Abkühlung fand man 

 am Boden des Tiegels eine kompakte Kristallmasse 

 und darüber eine durchsichtige Glasmasse; beide An- 

 teile zeigten aber gleiche Zusammensetzung, nur ent- 

 hielten die Kristalle etwas mehr Eisen. Der Feld- 

 spat Ab x An 2 zeigte noch die gleichen Kennzeichen 

 wie die beiden früheren, aber noch weniger ausge- 

 sprochen; seine Zähigkeit war größer, das Schmelzen 

 und Erstarren erfolgte langsamer, die Schmelztempe- 

 ratur war 1463°. 



Mit dem Feldspat Abj An x trat nun eine Schwierig- 

 keit für die Kristallisation ein, da die Unterkühlung 

 bestehen blieb , bis die ganze Schmelze fest wurde, 

 obschon die Abkühlung langsam erfolgte, eine mecha- 

 nische Erschütterung einwirkte, oder ein Keim ein- 

 geführt wurde; ferner verlief die Kristallisation sehr 

 langsam (für 100g waren einige Tage erforderlich) 

 und die Kristalle waren immer klein. Für die Feld- 

 spate zeigte sich ganz allgemein, daß je dünnflüssiger 

 die Schmelze, desto größer die Kristalle sind. Die 

 Kristallisation des gepulverten , glasigen Materials 

 setzte bei etwa 700° ein; die Schmelztemperatur 

 des kristallinischen Feldspats war 1419°. Größere 

 Schwierigkeiten bot der Feldspat Ab 2 An 1 ; er kristalli- 

 sierte erst vollständig, wenn er fein gepulvert lang- 

 sam erhitzt und viele Tage lang 100° bis 200" unter- 



halb des Schmelzpunktes gehalten wurde; das voll- 

 kommen kristallinische Material zeigte einen ziemlich 

 genau bestimmbaren Schmelzpunkt, der im Mittel 

 bei 1367° lag. Bei den folgenden albitreicheren Feld- 

 sjjaten wirkte die Viskosität durch Zurückhalten der 

 Kristallisation immer störender; die Bestimmung der 

 Schmelztemperatur wurde immer schwieriger, weil 

 diese ultraviskosen Materialien nicht bei konstanter 

 Temperatur sondern über ein beträchtliches Tem- 

 peraturintervall schmolzen. Von Ab 3 Anj gelaug es 

 nur mit großer Mühe einiges kristallinisches Material 

 darzustellen , und daraus die unsichere Schmelz- 

 temperatur 1340° zu finden. Von Ab 4 Anj konnten 

 jedoch nur sehr wenig Kristalle nach tagelangem Er- 

 wärmen erhalten werden; Schmelzpunkt- und Dichte- 

 bestimmungen für die Kristalle waren daher unmöglich. 



Eingehend werden von den Verff. die Versuche 

 mit dem letzten Gliede der Reihe, dem Albit, be- 

 schrieben. Die Bemühungen, reinen Albit künstlich 

 in Kristallen zu erhalten , führten zu keinem Erfolg ; 

 die nach verschiedenen Methoden dargestellten Gläser 

 zeigten Zusammensetzung und spezifisches Gewicht 

 des Albits , aber für die Ermittelung der Schmelz- 

 temperatur mußten schließlich natürliche Proben von 

 Albit und Orthoklas genommen werden. Aber auch 

 mit diesem Material erhielt man keinen bestimmten, 

 in der Erhitzungskurve sich bemerkbar machenden 

 Schmelzpunkt; die sehr mühsamen Versuche zeigten 

 ■vielmehr, daß der Schmelzvorgang sich über ein sehr 

 weites Temperaturiutervall erstrecke und daher weder 

 an der Temperaturkurve sich auffallend zeigen konnte, 

 noch eine untere oder eine obere Grenze der Schmelz- 

 temperatur festzulegen gestattete. Durch sorgfältige 

 Messungen der Temperaturänderungen von Minute 

 zu Minute gelang es den Verff., die über eine Strecke 

 der Erhitzungskurve von 1100° bis zu 1275° sich 

 ausdehnende Wärmeabsorption des schmelzenden 

 Orthoklas durch Vergleichung mit der Kurve einer 

 schmelzenden Glasmasse direkt nachzuweisen. Dieses 

 merkwürdige Verhalten tritt allgemein an Verbindun- 

 gen zutage , die zu ganz außergewöhnlich zähen, 

 „hyperviskosen" Flüssigkeiten schmelzen; man hat 

 sich in ihnen kristallinische Stoffe vorzustellen, die 

 weit über ihren Schmelzpunkt erhitzt, sich nur äußerst 

 langsam in den amorphen Zustand umwandeln; den 

 Zustand dieser „überhitzten" Kristalle könnte man 

 sich unter anderen auch als den von flüssigen Kri- 

 stallen vorstellen. 



Die Verff. machen sodann nähere Angaben über 

 die Art, wie sie das spezifische Gewicht der unter- 

 suchten Feldspate bestimmt und sich von störenden 

 Einflüssen befreit haben und teilen einiges über das 

 Sintern der erhitzten Mineralpulver mit, um dann in 

 eingehender Diskussion aus den zusammengestellten 

 Ergebnissen einige zulässige Schlüsse abzuleiten. 

 Hier soll aus diesem Abschnitt der Abhandlung nur 

 ein Teil in der Ausführung der Verff. wiedergegeben 

 werden: 



„Wenn die Schmelzpunkte in ein System einge- 

 tragen werden, in dem sie die Ordinaten sind, während 



